°С и относителна влажност 50 %.
 Изисквания:
 а)
 якост на опън: не по-малко от 20 MPa;
 б)
 удължение при разрушаване: не по-малко от 100 %.
 1.4.2.2. Устойчивостта срещу въздействието на n-хексан трябва да се определя в съответствие със стандарта ISO 1817 при следните условия:
 а)
 среда: n-хексан;
 б)
 температура: 23 °С (допустими отклонения според ISO 1817);
 в)
 време на потапяне: 72 часа.
 Изисквания:
 а)
 максимално изменение на обема: 2 %;
 б)
 максимално изменение на якостта на опън: 10 %;
 в)
 максимално изменение на удължението при разрушаване: 10 %.
 След престой в продължение на 48 часа във въздушна среда с температура 40 °С масата не трябва да намалява с повече от 5 % спрямо първоначалната стойност.
 1.4.2.3. Устойчивостта на стареене се определя в съответствие със стандарт ISO 188 при следните условия:
 а)
 температура: 115 °С (температурата на изпитването е равна на максималната работна температура, намалена с 10 °С);
 б)
 период на излагане на въздействие: 24 и 336 часа.
 След подлагането на стареене образците престояват при температура 23 °С и относителна влажност 50 % в продължение на минимум 21 дни преди изпитването за якост на опън по точка 1.4.2.1 по-горе.
 Изисквания:
 а)
 максимално изменение на якостта на опън: 20 % след 336 часа стареене спрямо якостта на опън на материала, подложен на стареене в продължение на 24 часа;
 б)
 максимално изменение на удължението при разрушаване: 50 % след 336 часа стареене спрямо удължението при разрушаване на материала, подложен на стареене в продължение на 24 часа.
 1.4.3. Устойчивост на въздействие на озон
 1.4.3.1. Изпитването се провежда съгласно стандарт ISO 1431/1.
 1.4.3.2. Образците, които трябва да са разпънати до удължение от 20 %, се оставят във въздушна среда с температура 40 °С и концентрация на озон 50 части на сто милиона в продължение на 120 часа.
 1.4.3.3. Не се допуска никакво напукване на образците.
 1.5. Изисквания за маркучи без съединения
 1.5.1. Газонепроницаемост (просмукване)
 1.5.1.1. Маркуч със свободна дължина 1 m трябва да се свърже към резервоар с течен пропан с температура 23 °С ± 2 °С.
 1.5.1.2. Изпитването се провежда в съответствие с метода, описан в стандарт ISO 4080.
 1.5.1.3. Пропуските през стените на маркуча трябва да са не по-големи от 95 cm° на един метър маркуч за 24 часа.
 1.5.2. Устойчивост на ниска температура
 1.5.2.1. Изпитването трябва да се извършва в съответствие с метод В, описан в стандарта ISO 4672-1978.
 Температура на изпитване
 :
 – 40 °C ± 3 °C
 – 20 °C ± 3 °C, ако е приложимо.
 1.5.2.3. Не се допуска никакво напукване или разрушаване.
 1.5.3. Изпитване на огъване
 1.5.3.1. Един празен маркуч с дължина около 3,5 m трябва да издържи без разрушаване 3 000 пъти предписаното по-долу изпитване на прегъване в противоположни посоки. След изпитването маркучът трябва да може да издържи изпитвателното налягане съгласно точка 1.5.4.2 по-долу. Изпитването се извършва както с нов маркуч, така и с маркуч, подложен на стареене по ISO 188, както е предписано в точка 1.4.2.3. и впоследствие по ISO 1817, както е предписано в точка 1.4.2.2 по-горе.
 1.5.3.2. Фигура 1 (примерно изпълнение)
 Вътрешен диаметър на